R. Nacken, Aetzversuche an Kugeln aus Quarz und «-Quarz. 73 



Es fehlt hiernach noch eine sichere Entscheidung, welcher 

 Symmetriegruppe der «-Quarz angehört, wenn auch das Be- 

 stehenbleiben der optischen Aktivität 1 über 575° und die 

 Ausbildung der hexagonalen Bipyramiden an den aus Schmelz- 

 fluß über 575° gebildeten natürlichen Quarzen für die Sym- 

 metrie der hexagonal-trapezoedrischen Klasse spricht. 



Wie 0. Mügge selbst ausführt, ist deswegen die Ent- 

 scheidung durch Ätzen bei höheren Temperaturen nicht zum 

 Ziel führend, weil „die Variationsmöglichkeit gering ist und 

 nur eine kleine Zahl von Flächen untersucht werden können". 



Diesem Übelstand kann man nun leicht abhelfen, wenn 

 man nicht auf einzelne Flächen, sondern auf Kugeln aus 

 Quarz das Ätzmittel einwirken läßt. Hier erhält man leicht, 

 Avie es im folgenden gezeigt werden soll, einen vollständigen 

 Überblick über die Verteilung der Ätzerscheinungen nach 

 allen Richtungen hin. 



Als Untersuchungsmaterial dienten polierte Kugeln von 

 etwa 0,5 — 0,7 cm Durchmesser, welche aus einem einfachen 

 rechtem Kristall geschnitten waren. In diesen Größenab- 

 messungen bleiben die Kugeln bei der Umwandlung erhalten, 

 während größere stets zerspringen. Die Sprunglinien zeigen 

 häufig die Form einer Sinuskurve, wie sie auch von 0. Mügge 

 beobachtet wurde. Die Temperatur des Auftretens solcher 

 Sprünge ist variabel und liegt für größere Kugeln von etwa 

 1 cm Durchmesser wenig über 100°, falls man einigermaßen 

 rasch erhitzt, jedenfalls hängt die Erscheinung nicht mit der 

 Z us tandsänder un g z usam m en . 



Das Erwärmen der Versuchskugeln geschah in einem 

 elektrischen Ofen. Zur gleichmäßigen Erhitzung wurden sie 

 in das gepulverte Ätzmittel gelegt und bis zum Schmelzen 

 desselben erwärmt. Als Ätzmittel diente Natriummetaphosphat, 

 das sich als geeigneter als Natriummetaborat oder Kalium- 

 bisulfat mit Fluorkalium erwies. 



Seine Schmelztemperatur 2 liegt bei 610°, also nur wenig 

 über der Umwandlungstemperatur. Hier ist die Einwirkung 

 noch nicht eine allzu energische. Selbst längeres Verweilen 

 — bis zu einer halben Stunde — gibt noch deutliche Ätz- 



1 J. Joubert, Compt. rend. 87. 497. 1878. 



2 van Klooster, Zeitschr. f. anorg. Chem. 69. 122. 1910. 



